<p><b>鉿酸鍶</b>是一種無機化合物，化學式為SrHfO<sub>3</sub>，存在無水物和二水合物。</p>


<h2><span id=".E5.88.B6.E5.A4.87"></span><span id="制备">製備</span></h2>
<p>鉿酸鍶可以HfO(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O和SrCO<sub>3</sub>為原料製備。先將硝酸鹽溶於水，按化學計量比加入SrCO<sub>3</sub>，在水中，HfO(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>發生水解：
</p>
<dl><dd>HfO(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub>O → Hf(OH)<sub>4</sub> + 2 HNO<sub>3</sub></dd></dl><p>水解產生的HNO<sub>3</sub>作用於SrCO<sub>3</sub>：
</p>
<dl><dd>2 HNO<sub>3</sub> + SrCO<sub>3</sub> → Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O + CO<sub>2</sub>↑</dd></dl><p>最後，將溶液蒸乾，在高溫下，Hf(OH)<sub>4</sub>分解為HfO<sub>2</sub>，Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>先分解為Sr(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>，然後進一步分解為SrO，高於700℃時，兩者反應，得到產物SrHfO<sub>3</sub>：</p>
<dl><dd>SrO + HfO<sub>2</sub> → SrHfO<sub>3</sub></dd></dl><p>鉿酸鍶也可以通過在電化學電池中的陽極轉換反應製備，所用電壓高達210V，電極溫度控制在300 K。鉿箔未沉積的部分需要用1:1的硝酸和氫氟酸清洗。鉿酸鍶的薄膜還可以通過Hf對SrO<sub>2</sub>靶的氣相沉積來製備。在Si(100)底物上的電漿氣相沉積也能夠製得產物，反應中用(MeCp)<sub>2</sub>Hf(OMe)將會提高生長速率。</p>
<h2><span id=".E7.94.A8.E9.80.94"></span><span id="用途">用途</span></h2>
<p>鉿酸鍶參雜某些金屬（如鈰），可以得到閃爍陶瓷粉體材料。</p>
<h2><span id=".E5.8F.82.E8.80.83.E6.96.87.E7.8C.AE"></span><span id="参考文献">參考文獻</span></h2>

<h2><span id=".E6.8B.93.E5.B1.95.E9.98.85.E8.AF.BB"></span><span id="拓展阅读">拓展閱讀</span></h2>
<ul><li>Red'ko, V.P.; Shevchenko, A.V.; Lopato, L.M. Polimorfizm gafnata i tsirkoniya strontsiya [Polymorphism of strontium hafnate and zirconate]. <i>Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy</i>, 1988. 24(12): 2027-2030</li>
<li>Ma, W., Li, P., Dong, H. <i>et al</i>. Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Co-doped Strontium Hafnate as a New Thermal Barrier Coating Material （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）. <i>J Therm Spray Tech</i> (2014) 23: 154. doi:10.1007/s11666-013-0006-9</li></ul>
**鉿酸鍶**是一種無機化合物，化學式為 SrHfO3，存在無水物和二水合物。

## 製備

鉿酸鍶可以 HfO (NO3)2·2H2O 和 SrCO3 為原料製備。先將硝酸鹽溶於水，按化學計量比加入 SrCO3，在水中，HfO (NO3)2 發生水解：

　
: HfO(NO3)2 + 2 H2O → Hf(OH)4 + 2 HNO3

水解產生的 HNO3 作用於 SrCO3：

　
: 2 HNO3 + SrCO3 → Sr(NO3)2 + H2O + CO2↑

最後，將溶液蒸乾，在高溫下，Hf (OH)4 分解為 HfO2，Sr(NO3)2 先分解為 Sr (NO2)2，然後進一步分解為 SrO，高於 700℃時，兩者反應，得到產物 SrHfO3：

　
: SrO + HfO2 → SrHfO3

鉿酸鍶也可以通過在電化學電池中的陽極轉換反應製備，所用電壓高達 210V，電極溫度控制在 300 K。鉿箔未沉積的部分需要用 1:1 的硝酸和氫氟酸清洗。鉿酸鍶的薄膜還可以通過 Hf 對 SrO2 靶的氣相沉積來製備。在 Si (100) 底物上的電漿氣相沉積也能夠製得產物，反應中用 (MeCp)2Hf (OMe) 將會提高生長速率。

## 用途

鉿酸鍶參雜某些金屬（如鈰），可以得到閃爍陶瓷粉體材料。

## 參考文獻

## 拓展閱讀

* Red'ko, V.P.; Shevchenko, A.V.; Lopato, L.M. Polimorfizm gafnata i tsirkoniya strontsiya [Polymorphism of strontium hafnate and zirconate]. _Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy_, 1988. 24(12): 2027-2030
* Ma, W., Li, P., Dong, H. _et al_. Y2O3 and Yb2O3 Co-doped Strontium Hafnate as a New Thermal Barrier Coating Material （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）. _J Therm Spray Tech_ (2014) 23: 154. doi:10.1007/s11666-013-0006-9
12029-24-2